78 



Den likhet i sammansättning, som denna 

 slagg, bildad för mindst 200 år sedan, visar 

 med slaggerne vid sista råsmältningsförsöken är 

 oväntad. Dess ringa jernoxidulhalt, och dess- 

 utom med råsmältningslaggerne likartade textur 

 synes bevisa att den vid en med råsmältningen 

 analog process blifvit alstrad. Det är således 

 sannolikt att en sådan process äfven före lySo 

 funnits, ehuru man ej känner när den har drif- 

 vits, eller hvilken tid dan upphört. 



Garpenbergs Suluslagg. 



t Garpenbergs kopparmalmer äro svaf\^elfat- 

 tlge men kopparrike, ibland hvilka den stun- 

 dom förekommande grå kopparmalmen framför 

 de öfriga utmärker sig-. Den malmen åtföljande 

 bergarten är en qvartzrik glimmerskiffer, blan- 

 dad med granater, flussspat, litet kalkspat 

 ni. m. Enligt den kännedom om processen jag 

 ej längesedan haft tillfälle på stället inhämta, 

 uppsattes malmen orostad pä smältugnen, men 

 sönderslagen tdl hönsäggs storlek, och be- 

 skickas med en liten portion kalk, och äfven 

 något slagg, dels från stångjernshärden , dels 

 från råkopparugnen. Skärtsfcenen som utbringas 

 är rik och håller ända till 18 p. c. koppar. 

 Slaggen är ett ljusgrönt glas, uti hvilket som 

 i en breccia sitta Ömnigt osmälte qvartspar- 

 tiklar, hvilka synas utgöra ungefär hälften af 

 slaggmassan. Då man sönderslår den, finner man 

 i dess massa större och mindre skärstenskulor, 

 hvilka af slaggens olikartade sammansättning 

 hindras att sjunka genom densamma och samlas. 

 En betydlig metallförlust synes således i proces- 



